PENGEMBANGAN ELASTOMER TERMOPLASTIK BERBASIS KARET ALAM DENGAN POLIETILEN DAN POLIPROPILEN UNTUK BAHAN INDUSTRI

## Deswita, Sudirman, Aloma Karo Karo, Sugik Sugiantoro dan Ari Handayani
Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) - BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang

## ABSTRAK
PENGEMBANGAN ELASTOMER TERMOPLASTIK BERBASIS KARET ALAM DENGAN POLIETILEN DAN POLIPROPILEN UNTUK BAHAN INDUSTRI . Telah dilakukan penelitian pengembangan elastomer termoplastik (ETP) berbasis karet alam untuk penggunaan industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengembangkan produk ETP yang telah dihasilkan dari karet alam menjadi bahan yang unggul dan dapat diterima oleh industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan proses blending antara ETP berbasis karet alam dengan polietilen (PE) dan ETP dengan polipropilen (PP). Proses blending dilakukan pada suhu 160 C untuk PE dan 200 C untuk PP, waktu 10 menit dan putaran 30 rpm. Variasi komposisi PE dan PP yang digunakan adalah 40 % berat, 50 % berat, 60 % berat dan 70 % berat. Karakterisasi cuplikan yang dilakukan meliputi sifat mekanik, sifat fisik dan strukturmikro. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa uji mekanik campuran ETP dengan PE dan ETP dengan PP semakin meningkat sebanding dengan kenaikan kandungan PE maupun PP. Campuran ETP dengan PP mempunyai sifat mekanik, fisik dan termal yang lebih baik dibandingkan campuran ETP dengan PE. Suhu degradasi campuran ETP dengan PE dan campuran ETP dengan PP masing-masing sebesar 400 C dan 500 C.
Kata kunci : Elastomer termoplastik, karet alam, proses blending

## ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF THERMOPLASTIC ELASTOMER BASED ON NATURAL RUBBER WITH POLYETHYLENE AND POLYPROPILENE FOR INDUSTRIAL MATERIALS . Development of elastomer thermoplastic (ETP) based on the natural rubber has been done. The aim of this study is to develop the ETP product made from nature rubber to be accepted by industry. The sample preparation of ETP with polyethylene (PE), and ETP with polypropylene (PP) were done using blending process method at 160 and 200 °C respectively, for 10 minutes and 30 rpm. The variation of PE and PP composition was 40, 50, 60 and 70 weight %. The characterization of the samples included mechanical and physical properties, and microstructure. The results showed that the tensile strength of ETP with PE and ETP with PP mixing increased with addition of PP and PE. The mixture of ETP with PP has better mechanical, physic and thermal properties than the mixture of ETP and PE. The degradation temperature between mixture of ETP with PE and ETP with PP were 400 C and 500 C respectively.
Key words : Thermoplastic elastomer, natural rubber, blending process

## PENDAHULUAN
Elastomer Termoplastik (ETP) merupakan salah satu polimer yang bersifat elastis dan termoplastis, dan telah lama dimanfaatkan dalam keperluan sehari-hari, serta pemakaiannya semakin meningkat setiap tahunnya karena memiliki keunggulan dibandingkan vulkanizat elastomer, seperti tidak memerlukan crosslink agent , proses pengerjaan lebih sederhana dan berlangsung lebih cepat, serta barang jadinya dapat didaur ulang [1,2]. Karet alam adalah elastomer alam yang berat molekulnya relatif tinggi dan oleh karena itu sulit dicetak panas tanpa perlakuan khusus. Karet alam merupakan salah satu bahan untuk membuat elastomer termoplastik yang diolah dengan cara konvensional atau teknik radiasi.
Indonesia adalah salah satu negara penghasil karet alam dunia dengan produksi sekitar 1,4 juta ton per-tahun. Menurut data BPS, Indonesia telah mengimpor bahan ETP sebanyak 68.620 ton pada tahun 1994. Sementara peluang membuat ETP dari karet alam masih sangat terbuka[3].
Pada penelitian sebelumnya telah dibuat elastomer termoplastik secara iradiasi dari campuran bahan karet alam dan metil metakrilat, namun ETP yang diperoleh masih bersifat terlalu elastis sehingga perlu ditingkatkan sifat mekaniknya sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan fungsinya seperti bemper dan lain-lain.[3-5]
Polietilen (PE) dan polipropilen (PP) adalah bahan polimer komersial yang dapat diharapkan untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik elastomer termoplastik, karena bersifat termoplastik dan kuat. Diharapkan pencampuran antara ETP dengan polietilen atau polipropilen yang dilakukan secara blending akan menghasilkan poliblend dengan sifat mekanik dan fisik yang lebih baik dibanding ETP sebelumnya, namun harus memperhatikan kompaktibilitas antara polipropilen atau polietilen dengan karet alam dalam ETP sehingga pencampuran terjadi secara homogen [6,7,8,9].
P-(hexafluoro-2-hydroxyisopropyl)styrene,atau Liquid Natural Rubber(LNR) adalah salah satu bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompatibilitas tersebut [1,7]. Maka penelitian dalam rangka pemamfaatan LNR sebagai compatinilizer poliblend ETP dan PE atau PP perlu dilakukan. Dalam makalah ini dilaporkan hasil penelitian pendahuluan dalam rangka pengembangan elastomer termoplastik (ETP) berbasis karet alam untuk penggunaan industri. Pembahasan difokuskan pada pengaruh penambahan PE atau PP terhadap sifat mekanik dan sifat fisik poliblend ETP.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan
Elastomer termoplastik hasil iradiasi dengan dosis optimal dari PATIR - BATAN [3], Polietilen dan Polipropilen dari PT Tri Polyta Indonesia, Tbk.

## Alat
Haake yang ada di Pertamina, Stograph R-1 untuk uji tarik, Shore-A untuk uji kekerasan, STA ( Symultan Thermal Analyzer ) dan SEM ( Scanning Electron Microscope ), dan piktometer.

## Cara Kerja
Pelaksanaan blending antara termoplastik elastomer (ETP), polietilen (PE) dan polipropilen (PP) dengan variasi komposisi %berat, seperti tertera pada Tabel 1 berikut :
Polimer termoplastik elastomer dalam bentuk lembaran film, dipanaskan sambil diputar sampai berubah
bentuk dari padat menjadi gel di dalam haake , kemudian ditambahkan polietilen (PE) persentase berat yang berbeda-beda, diaduk sampai merata. Haake yang digunakan berkapasitas 250 g, dengan kondisi blending sebagai berikut:

## Blending PP
Rpm = 30, Suhu blending = 220 o C selama 10 menit. Sebanyak 250 gram PP dimasukkan ke dalam mesin Haake yang telah di setting pada suhu 200 o C dengan proses giling selama 10 menit.

## Blending ETP
Rpm = 30, Suhu blending = 160 o C selama 6 menit. Sebanyak 250 gram ETP (Karet alam dan Metil Metakrilat (MMA) diiradiasi bersama-sama) dimasukkan ke dalam mesin Haake yang telah disetting pada suhu 160 o C dengan proses giling selama 6 menit.

## Blending Campuran PP dan ETP
Campuran PP dan ETP divariasi komposisinya sebagai berikut : Komposisi I (PP1), 175 gram ETP ditambahkan 75 gram PP. Komposisi II (PP2), 150 gram ETP ditambahkan 100 gram PP. Komposisi III (PP3), 125 gram ETP ditambahkan 125 gram PP. Komposisi IV (PP4), 100 gram ETP ditambahkan 150 gram PP.
Setiap komposisi dimasukkan ke dalam mesin Haake yang telah di setting pada suhu 180 o C selama 8 menit. Pertama sampel PP dimasukkan ke dalam Haake yang diaduk selama 3 menit pada suhu 180 o C (setelah torsi turun, homogen) kemudian ditambahkan ETP dan diaduk selama 5 menit pada suhu 180 o C, homogen tercapai yang ditunjukkan dengan torsi yang stabil.
Bahan hasil blending kemudian dicetak dengan menggunakan press panas ( Hydraulic hot press ) pada suhu 200 C untuk PP, 160 C untuk PE dan 130 C untuk ETP dengan waktu press 5 menit, serta tekanan 150 Kg/cm 2 . Setelah di press panas, alat cetak film dimasukkan dalam alat press dingin ( Hydraulic press a/s 16T)
Selanjutnya dilakukan karakterisasi meliputi ; sifat mekanik (kekuatan tarik, kekuatan luluh dan perpanjangan putus), sifat fisik dengan picnometer , sifat termal dengan STA/TGA, dan strukturmikro dengan alat SEM. Prosedur yang sama juga dilakukan terhadap polipropilen (PE) dengan tahap-tahap yang sama dengan diatas.
Skema pembuatan dan karakterisasi dalam penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sifat Mekanik
Gambar 2 memperlihatkan hasil pengukuran sifat mekanik meliputi yield strength (kekuatan luluh), tensile
Komposisi (%) Komposisi (%) Sampel ETP PE Sampel ETP PP ETP 100 0 ETP 100 0 PE1 70 30 PP1 70 30 PE2 60 40 PP2 60 40 PE3 50 50 PP3 50 50 PE4 40 60 PP4 40 60
PE 0 100 PP 0 100 Tabel 1 . Variasi komposisi %berat, ETP,PE dan PP
strength (kekuatan tarik) dan elongation at break (perpanjangan putus) dari sampel dengan variasi komposisi. Gambar ini menunjukkan bahwa setelah proses pencampuran antara ETP dan PE dengan metode blending terjadi peningkatan sifat mekanik (kekuatan luluh, kekuatan tarik dan perpanjangan putus) pada ETP. Hal ini dikarenakan terjadi proses pencampuran (secara fisik) antara rantai molekul polimer PE dengan ETP. Semakin besar kandungan PE di dalam campuran semakin tinggi sifat mekaniknya karena PE mempunyai sifat mekanik yang lebih baik dibanding ETP. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan mekanik campuran antara ETP dengan PE, ditentukan dengan banyaknya kandungan PE. Perpanjangan putus juga akan mengalami hal yang sama dengan kekuatan tarik, artinya semakin banyak kandungan PE atau PP maka perpanjangan putus semakin besar.
Blending (t = 10 menit, putaran = 30 rpm ) KA + MMA ETP ETP + PP (variasi % berat)
ETP + PE (variasi % berat) Uji Termal dengan STA Uji strukturmikro dengan SEM Uji mekanik dengan stograph :
- Kekuatan luluh - Kekuatan tarik - Perpanjangan putus Radiasi
Gambar 1 . Skema pembuatan dan pengujian polyblend ETP dengan PP dan ETP dengan PE.
0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 Komposisi PE PP 0 50 100 150 200 250 300 0 20 40 60 80 100 120 Komposisi PE PP 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 20 40 60 80 100 120 Komposisi PE PP
Bila dicermati dari Gambar 2 diatas, ETP memiliki yield strength meskipun sangat kecil dengan harga sebesar 2,3 Kg/cm 2 . Hal ini dikarenakan elastomer merupakan bahan yang lunak dan elastis. Sementara itu PE sebagai polimer termoplastik bersifat keras dan kuat sehingga yield strength lebih besar.
Tensile strength menggambarkan kekuatan ikatan antar molekul di dalam polimer, oleh sebab itu tensile strength termoplastik lebih besar dibanding elastomer. Gambar 2 terlihat bahwa PE mempunyai tensile strength yang lebih besar dibandingkan ETP. Bila kedua polimer dicampur dengan metode blending maka terjadi perubahan nilai tensile strength yang mana semakin banyak elastomer yang ditambahkan, tensile strength PE mengalami penurunan. Hal yang sama juga berlaku untuk elogation at break ( EB ) yaitu semakin banyak kandungan ETP di dalam polyblend ETP dengan PE maka harga EB semakin kecil. Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa pencampuran ETP dengan PP meningkatkan yield strength, tensile strength dan EB. Bila dibandingkan antara polyblend ETP dengan PE untuk komposisi yang sama polyblend ETP dengan PP lebih baik sifat mekaniknya. Hal ini karena kekuatan mekanik PP lebih besar dibandingkan dengan PE yang digunakan dalam penelitian ini.

## Sifat Fisik
Sifat fisik yang diukur adalah densitas dengan hasil ditunjukkan pada Tabel 2. Sifat fisik yang dilakukan berupa densitas dengan metode Piknometer, artinya densitas dibandingkan terhadap air. Tabel 2 memperlihatkan densitas sampel dan teoritis [10]. Dimana densitas teoritis harganya lebih tinggi dibandingkan densitas pengukuran untuk PE dan PP. Hal ini dikarenakan pada densitas teoritis dianggap tidak ada rongga pada setiap komposisi polyblend baik ETP dengan PE maupun ETP dengan PP.

## Termal
Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan termogram polyblen ETP dan PE serta ETP dan PP. Puncak pertama pada suhu sekitar 140 C menunjukkan titik leleh. Sedangkan puncak kedua pada suhu diatas 400 C menunjukkan degradasi. Termogram ETP pada Gambar 3 maupun Gambar 4 tidak menunjukkan adanya puncak pelelehan, karena ETP bersifat amorf [10]. Sementara PE murni dan PP murni menunjukkan titik leleh masing-masing pada suhu 400 C dan 500 C
ETP PP murni ETP blending Gambar 3 . Menunjukkan hasil uji termal dengan menggunakan alat STA untuk ETP, PP dan polyblend ETP dengan PE.
Sampel Densitas g/cm 3 Densitas Teoritis g/cm 3 Sampel Densitas g/cm 3 Densitas Teoritis g/cm 3 Air 1,0300 1,0000 Air 1,0300 1,0000 ETP 0,8944 - ETP 0,8944 - PE 0,7893 0,9650 PP 0.6899 0,9060 PE 1 0,7525 0,9438 PP 1 0.4023 0,9025 PE 2 0,7199 0,9368 PP 2 0.4507 0,9014 PE 3 0,7180 0,9297 PP 3 0.4242 0,9002 PE 4 0,6481 0,9226 PP 4 0.4339 0,8990
Tabel 2 . Densitas dari ETP, PE, PP dan berbagai komposisi campuran
Sementara itu PP dan PE mempunyai susunan kristal berupa semikristalin sehingga PE dan PP pada sifat termalnya mempunyai titik leleh untuk PP dengan titik leleh 175 C dan PE sebesar 140 C. Titik leleh PP lebih besar daripada PE dikarenakan rantai molekul PE lebih fleksibel.
PP [ CH 2 - CH 2 ] PE [ CH 2 - CH 2 ] n
CH 3 Dengan penambahan bahan termoplastik PE dan PP, campuran ini menghasilkan 2 puncak yaitu puncak titik leleh dan puncak suhu degradasi, pola ini mengikuti pola PE murni ataupun PP murni. Dengan penambahan PE dan PP pada ETP maka campuran ETP akan mengalami pergeseran suhu degradasi ke arah lebih tinggi dari suhu sekitar 400 C menjadi 500 C, ini berarti bahwa PE dan PP telah berhasil meninggkatkan sifat termal dari bahan ETP.
Puncak degradasi polyblend ETP dengan PE (lihat Gambar 3) dan polyblend ETP dengan PP (Gambar 4) menunjukkan harga yang hampir sama dengan polimer termoplastiknya yaitu PE dan PP sebesar 500 C.
Sedangkan luas puncak degradasi polyblend ETP dengan PE semakin kecil seiring dengan kandungan ETP semakin besar, artinya puncak ETP dengan PE sangat dipengaruhi oleh komposisi atau kandungan ETP. Hal yang sama berlaku untuk polyblend ETP dengan PP.

## Strukturmikro
Gambar 5 menunjukkan strukturmikro dari ETP, polietilen, polipropilen, sebelum di blending dan polyblend ETP dengan polietilen atau polipropilen (setelah di blending ). Dari gambar tersebut dapat dilihat perbedaan strukturmikro antara ETP dengan polyblend ETP dengan PP atau PE. Gambar permukaan patahan polipropilen (Gambar 5b) terlihat lebih brittle atau rigid
ETP PP murni ETP blending
Gambar 4 . Hasil uji termal untuk ETP, PP murni dan polyblend ETP dengan PP.
a b c d e
Gambar 3 . Foto strukturmikro, a. ETP sebelum blending, b. polipropilen sebelum diblending, c. polyblend ETP dengan polipropilen, d. polietilen sebelum diblending, e. polyblend ETP dengan polietilen
dibanding ETP yang lebih elastis sehingga permukaan patahan ETP terlihat lebih menyatu atau lebih halus, sedangkan Gambar 5c poliblend ETP dengan polipropilen terlihat lebih merupakan perpaduan antara Gambar 5a dengan Gambar 5b, lebih kasar dari ETP dan lebih elastis dari PP pencampuran terlihat cukup merata. Hal ini didukung dari data pengukuran sifat mekanik ( tensile strength dan yield strength ) dimana penambahan PP pada ETP meningkatkan nilai tensile strength dan yield strength . Hal yang sama terlihat pada gambar strukturmikro polietilen (Gambar 5d dan Gambar 5e) dimana penambahan polietilen pada ETP memberikan perubahan pada strukturmikro permukaan polietilen dari kasar atau rigid dan tajam menjadi lebih elastis, juga sifat mekanik tensile strength dan yield strength lebih naik setelah penambahan polietilen.

## KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan. campuran ETP dan PP memiliki sifat mekanik, fisik dan termal lebih baik dibandingkan dengan campuran antara ETP dan PE. Artinya sifat mekanik campuran ditentukan dengan banyaknya kandungan polimer termoplastik yaitu PE atau PP, Penambahan termoplastik PE maupun PP dapat meningkatkan sifat termal dari ETP, ditunjukkan dari suhu dekomposisi campuran ETP dengan PE dan campuran ETP dengan PP masing-masing sebesar 400 C dan 500 C.

## DAFTAR ACUAN
[1]. IBRAHIM.A., DAHLAN.M., Thermoplastic Natural Rubber Blends., Prog . Polym.Sci ., 23 , (1998) 665-
706
[2]. TING, E. P., PEARCE E.M. and KWEI,T.K., J. Polym. Sci. Polym. Lett. Ed. , 18 , (1980) 201 [3]. MARGAUTAMA, KADARIJAH, HERWINARNI, MADE SUMARTI dan F.X. MARSONGKO, Pembuatan Elastomer Termoplastik Karet Alam dengan Metode Polimerisasi Iradiasi , Simposium
Nasional – Himpunan Polimer Indonesia, Jakarta,
(1995)
[4]. COLEMAN, M.M., GRAF, J.F., and PAINTER, P., Spesific Interactions and The Miscibility of Polymer Blends, Technomic , 20 , (1991)
[5]. OLK, OLAF., PENA, RALPH H, Method For Anchoring an Elastomer Into a Thermoplastic During Injection Molding, US Patent 20040222254, November 11, (2004)
[6]. JOSEPH C.SALAMONE, Polymeric Materials Encyclopedia , Volume 1, CRC Press, New York,
(1996)
[7]. ELLIOT, D.J. and TINKER, A.J., Natural Rubber Science and Technology , Oxford University Press, Oxford, (1988) 327
[8]. MASCIA L., Thermoplastics, Materials Engineering , Elsevier Apllied Science, London, 1989.
[9]. KIM, SEHYUN, Polypropylene Impact Copolymer Having Bimodal Sized Rubber Particles, US. Patent 20020151654, Oktober 17, (2002)
[10]. BILLMEYER, F.W., Textbook of Polymer Science , Ed 3, John Wiley A Sons, Inc., New York, (1984)